## PENGARUH KEASAMAN MEDIUM DAN IMOBILISASI GUGUS ORGANIK PADA KARAKTER SILIKA GEL DARI ABU SEKAM PADI
Sriyanti, Taslimah (*) , Nuryono dan Narsito (**)
(*) Jurusan Kimia FMIPA Universitas Diponegoro, Semarang
(**) Jurusan Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRAK
Silika gel dikenal sebagai bahan yang mempunyai banyak kegunaan seperti adsorben, padatan pendukung katalis dan lain-lain. Oleh karena itu, telah dilakukan sintesis silika gel dari abu sekam padi dengan mempelajari pengaruh keasaman medium dan imobilisasi gugus organik pada silika gel yang dihasilkan.  Pembuatan  silika  gel  dilakukan  dengan  menambahkan  larutan  natrium  silikat  dari  abu sekam padi ke dalam larutan asam klorida sampai pH; 3, 5 dan 7. Imobilisasi gugus tiol atau amino dilakukan  dengan  menambahkan  3-merkaptopropiltrimetoksisilan  atau  3-aminopropiltrimetoksisilan dan asam klorida ke dalam larutan natrium silikat sampai pH: 7. Karakterisasi hasil dilakukan dengan defraktometer  sinar-X  dan  spektrofometer  FTIR.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kenaikan keasaman medium (penurunan pH medium) menyebabkan kenaikan porositas silika gel yang dihasilkan. Imobilisasi gugus tiol atau amino menyebabkan penambahan gugus fungsional pada silika gel tetapi tidak merusak struktur utama silika gel.
Kata  kunci:  Silika  gel,  abu  sekam  padi,  3-merkaptopropiltrimetoksisilan,  3-aminopropiltri- metoksisilan.

## THE EFFECT OF MEDIUM ACIDITY AND ORGANIC GROUP IMMOBILIZED FOR CHARACTERS OF SILICA GEL FROM RICE HULL ASH

## ABSTRACT
Silica gel is well known as a material that may be used as adsorbent, host matrix for catalyst, etc. Hence, synthesis of silica gel from rice hull ash has been done by evaluation of the effect of medium acidity and organic group immobilized in the snythesis of silica gel. Synthesis of silica gel was done by adding  sodium  silicate  solution  from  rice  hull  ash  to  hydrochloric  acid  until  pH  3,  5  and  7. Immobilization  of  thiol  group  and  amino  group  in  silica  was  done  by  adding  3- mercaptopropyltrimethoxysilane  or  3-aminopropyl-trimethoxysilane  to  sodium  silicate  solution  and hydrochloride acid solution until pH: 7. The products were characterized by X-ray deffractometer and FTIR Spectroscopy. Results showed that porousitas of silica increased with increasing medium acidity (decreasing  pH  medium).Immobilization thiol  or  amino  group in  silica  added  a  functional  group  on silica but did not destroy primary structure of silica gel.
Key  Words:  Silica  Gel,  Rice  Hull  Ash,  3-mercaptopropyltrimethoxysilane,  3-aminopropyl- trimethoxysilane.

## PENDAHULUAN
Silika gel merupakan salah satu bahan anorganik yang  memiliki  kelebihan  sifat,  yaitu  memiliki kestabilan  tinggi  terhadap  pengaruh  mekanik, temperatur,  dan  kondisi  keasaman.  Kelebihan sifat silika gel ini menyebabkan silika gel banyak digunakan sebagai adsorben, material pendukung katalis, dan lain-lain.
Natrium silikat sebagai prekursor untuk produksi silika  secara  langsung  kebanyakan  dibuat  dari peleburan pasir kuarsa dengan natrium karbonat pada  temperatur  1300 o C  (Brinker  dan  Scherer,
1990). Abu sekam padi mempunyai kandungan silika  yang  cukup  tinggi  (lebih  dari  60%) sehingga  dengan  mengekstraksi  kandungan silikanya  dengan  natrium  hidroksida  akan menghasilkan larutan natrium silikat (Kalapathy dkk., 2000).
Silika  gel  merupakan  silika  amorf  yang  terdiri dari  globula-globula  SiO 4 tetrahedral  yang tersusun  secara  tidak  teratur  dan  beragregasi membentuk  kerangka  tiga  dimensi  yang  lebih besar (sekitar 1-25μm). Rumus kimia silika gel secara umum adalah SiO 2 .xH 2 O. Menurut Oscik
(1982),  struktur  satuan  mineral  silika  pada dasarnya mengandung kation Si 4+ yang terkoordinasi  secara  tetrahedral  dengan  anion O 2- ,  namun  susunan  SiO 4 pada  silika  gel  tidak beraturan  (Gambar  1).  Susunan  ini  terbentuk karena  kondensasi  asam  ortosilikat  atau  asam monosilikat  (silika  yang  larut  dan  umumnya ditulis sebagai H 4 SiO 4 , Si(OH) 4 , atau SiO 2 .(OH) 2 )
Gambar 1.  Penataan SiO 4 Tetrahedral Silika Gel (Kaim dan Schwederski, 1994)
Silika  gel  komersial  adalah  penyerap  yang bersifat  mesopori,  dengan  pori  rata-rata  lebih besar  dari  2  nm.  Silika  gel  dapat  dibuat  dalam dua route: (1) polimerisasi asam silikat dan (2) agregasi  partikel  koloid  dari  silika  (Yang, 2003).Asam silikat, Si(OH) 4 mempunyai kecenderungan yang kuat untuk berpolimerisasi membentuk jaringan siloksan (Si-O-Si), meninggalkan sejumlah minimum gugus Si-OH yang tidak terkondensasi. Menurut Iller, (1979) dalam  Yang  (2003),  harga  pH  sangat  penting dalam  proses  polimerisasi.  Route  kedua melibatkan  koagulasi  sol  silika  dengan  ukuran yang agak seragam. Partikel-partikel submikrometer dapat terkoagulasi oleh gaya van der  Waals  atau  jembatan  kation  sebagai koagulan.  Secara  komersial,  silika  dibuat melalui  route  pertama  dengan  mencampur larutan  natrium  silikat  dengan  suatu  asam mineral, seperti asam sulfat atau klorida. Reaksi ini  menghasilkan  suatu  dispersi  pekat  yang akhirnya  memisahkan  partikel  dari  SiO 2 terhidrat,  yang  dikenal  sebagai  silika  hidrosol atau asam silikat (Yang, 2003):
Na 2 SiO 3 + 2HCl + n H 2 O 2NaCl + SiO 2 . n H 2 O + H 2 O
Dalam penelitian ini dikaji:
1. Pengaruh  proses  reaksi  terhadap  karakter silika gel yang dihasilkan.
2. Pengaruh  keasaman  medium  terhadap karakter silika gel yang dihasilkan, dan
3. Pengaruh gugus organik yang
diimobilisasikan  dalam  silika  terhadap karakter silika gel yang dihasilkan.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi:  sekam  padi  dari  daerah  Sragen,  Jawa Tengah,  NaOH  pelet,  HCl,  dari  Merck,  3- merkaptopropiltrimetoksisilan dan 3- aminopropiltrimetoksisilan dari Sigma.
Peralatan utama yang digunakan adalah tungku pemanas  (furnace),  oven,  hot  plate,  lumpang porselen dan ayakan 200 mesh, spektrofotometer Shimadzhu FTIR-8201 PC (lab. Kimia Organik FMIPA UGM), Defraktometer sinar-x Shimadzhu  X-2000  dan  Spektrofotometer serapan atom model Hitachi Z-8000 (Lab. Kimia Analitik FMIPA UGM).

## Preparasi abu sekam padi
Sekam  padi  dari  daerah  Sragen,  Jawa  Tengah, dikeringkan di bawah matahari dan dibersihkan dari kotoran-kotoran pengikut seperti daun-daun padi,  pasir  dan  kerikil.  Selanjutnya  dipanaskan di  atas  kompor  hingga  membentuk  arang  yang berwarna  hitam.  Arang  dimasukkan  ke  dalam cawan  porselen  untuk  selanjutnya  dipanaskan dalam  tungku  pemanas  (furnace)  selama  4  jam dengan temperatur 700 o C. Abu yang dihasilkan digerus  kemudian  diayak  hingga  lolos  ayakan 200 mesh.

## Pembuatan larutan natrium silikat
Dibuat  larutan  NaOH  1,5  N  dari  NaOH  pelet yang ada. Enampuluh mililiter larutan NaOH 1,5 N ditambahkan ke dalam abu sekam, kemudian dididihkan  sambil  diaduk.  Setelah  dingin disaring, dan residu ditambah lagi dengan 60 mL larutan  NaOH  1,5  N  dan  kembali  dididihkan
setelah dingin, disaring dan filtratnya disatukan denagn  fitrat  pertama  sebagai  larutan  natrium silikat dan disimpan dalam botol plastik.
Pembuatan silika gel dan imobilisasi gugus organik ke dalam silika.
1. Silika  gel  dibuat  melalui  2  cara:  a)
Enampuluh  mililiter  larutan  natrium  silikat ditambah  dengan  HCl  6  M  bertetes-tetes sampai  pH:  7,  dan  b).  Duapuluh  lima mililiter  HCl  6M  ditambah  dengan  larutan natrium silikat bertetes-tetes sampai pH: 3, 5 dan 7.
2. Imobilisasi gugus organik dilakukan seperti cara a), di mana sebelum penambahan asam ditambahkan  terlebih  dahulu  1,2  mL  3- merkaptopropiltrimetoksisilan atau 1 mL 3- aminopropiltrimetoksisilan.
Selanjutnya  gel  yang  terbentuk  ditambah aquades, kemudian dipanaskan 80 o C selama 18 jam.  Setelah  dingin  dicuci  dengan  air  dan dikeringkan  80 o C  selama  9  jam,  selanjutnya digerus  dan  diayak  hingga  lolos  ayakan  200 mesh.  Produk  yang  dihasilkan  selanjutnya dikarakterisasi  dengan  spektrofotometer  FTIR dan  defraktometer  sinar-x.  Dilakukan  pula analisa  kandungan  Na  total  dalam  silika  gel menggunakan AAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh proses reaksi terhadap karakter silika gel yang dihasilkan
Pengaruh  proses reaksi  terhadap  karakter  silika gel  yang  dihasilkan  diamati  melalui  silika  gel yang dibuat pada medium dengan pH: 7 melalui cara  a).  penambahan  asam  terhadap  larutan natrium  silikat  dan  cara  sebaliknya  yaitu  b). penambahan  larutan  natrium  silikat  terhadap asam  klorida.  Karakterisasi  produk  dilakukan dengan  XRD  dan  FTIR.  Difraktogram  produk disajikan dalam gambar 2.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Abu sekam padi Silika Kiesel Gel 60 Silika Gel pH: 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Abu sekam padi Silika Kiesel Gel 60 Silika Gel pH: 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Abu sekam padi Silika Kiesel Gel 60 Silika Gel pH: 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Abu sekam padi Silika Kiesel Gel 60 Silika Gel pH: 7(a)
Gambar  2.  Difraktogram  silika  gel  produk dibandingkan  dengan  abu  sekam padi dan silika Kiesel Gel dari Merck sebagai standar
Dari  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  keempat difraktogram  tidak  menunjukkan  perbedaan yang  signifikan.  Keempatnya  menunjukkan peak  melebar  dengan  2  =  21-23  yang mengindikasikan  bahwa  keempat  material bersifat amorf (Kalapathy dkk., 2000). Selanjutnya karakterisasi dengan FTIR
diberikan pada gambar 3.
470.6 798.5 968.2 1103.2 1635.5 3448.5 Bilangan Gelombang 1/Cm 470.6 794.6 972.1 1107.1 1639.4 3421.5 3431,1 2345.3 1639.4 1103.2 806.2 466.7 A B C D
Gambar 3.  Spektra  FTIR  dari  A.  Abu  sekam padi, B. Silika Gel 60 dari Merck, C. Silika  gel  yang  dibuat  dengan metode  a)  dan  D.  silika  gel  yang dibuat dengan metode b).
Dari  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  silika  gel hasil  sintesis  mempunyai  serapan-serapan  yang karakteristik  untuk  silika  seperti  yang  dimiliki oleh  silika  gel  60  dari  Merck  sebagai  standar. Interpretasi selengkapnya diberikan pada tabel 1.
Tabel 1 Interpretasi spektra FTIR dari abu sekam padi dan silika gel hasil sintesis
Interpretasi spektra FTIR Bilangan gelombang (cm -1 ) Interpretasi Referensi A B C D 470,6  466,7  470,6  470,6  Vibrasi tekuk Si-O-Si Hamdan, 1992 798,5  806,2  798,5  794,6 Vibrasi ulur simetri Si-O dari Si-O-Si Silverstein, 1991 - - 968,2  972,1 Vibrasi ulur Si-O dari Si- OH Silverstein, 1991 1103,2 1103,2 1103,2 1107,1  Vibrasi ulur asimetri Si-O dari Si-O-Si Silverstein, 1991 1651,0 1639,4 1635,5 1639,4 Vibrasi tekuk – OH dari molekul air Silverstein, 1991 3448,5 3429,2 3448,5 3421,5  Vibrasi –OH dari Si-OH atau air Silverstein, 1991
Ket.: A: Abu sekam padi, B: Silika Gel 60 dari Merck,  C:  Silika  gel  hasil  sintesis  dengan metode a) dan D: Silika gel hasil sintesis dengan metode b).
Dilihat  dari  serapan  pada  bilangan  gelombang 1630-an  cm -1 ,  terlihat  bahwa  silika  gel  60  dari Merck yang digunakan sebagai standar mempunyai kandungan air relatif rendah. Selain itu  kemungkinan  besar  silika  gel  dari  Merck lebih didominasi oleh gugus siloksan (Si-O-Si), dibandingkan dengan gugus silanol (Si-OH). Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya serapan  pada  900-an  dan  rendahnya  intensitas serapan lebar dari gugus –OH di 3429 cm -1 .
Silika gel yang dibuat melalui metode a), yaitu dengan  menambahkan  HCl  ke  dalam  natrium silikat, gel terbentuk sangat cepat, sehingga pada pH:  7,  di  mana  penambahan  asam  dihentikan, semua campuran telah membentuk gel.
Sebaliknya, melalui metode b), di mana natrium
silikat  ditambahkan  ke  dalam  HCl,  pada  pH:  7 belum semua campuran membentuk gel. Setelah didiamkan  semalam,  baru  semua  campuran berbentuk gel.
Dari gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa silika gel hasil sintesis kemungkinan masih mengandung  air,  yang  ditunjukkan  dengan munculnya  pita  serapan  pada  1630-an  cm -1 dengan  intensitas  cukup  tinggi.  Selain  itu didukung  dengan  tingginya  intensitas  serapan pada  pita  lebar  pada  3448  cm -1 ,  yang menunjukkan kemungkinan gabungan serapan – OH  dari  silanol  dan  –OH  dari  molekul  air  di samping  serapan  di  900-an  cm -1 .  Gambar  3D menunjukkan  bahwa  serapan  lebar  –OH  pada 3400-an  cm -1 menjadi  semakin  lebar,  demikian juga intensitas serapan pada 1600-an dan 900-an semakin tinggi. Hal ini kemungkinan mengindikasikan  bahwa  silika  gel  yang  dibuat dari pH asam menuju basa mengandung air lebih tinggi  dan  gugus  silanolnya  relatif  lebih  tinggi dibanding  metode  dari  basa  menuju  asam (metode a). Selain itu kemungkinan hal tersebut juga menunjukkan bahwa silika gel yang dibuat melalui  metode  b)  lebih  porous  dibandingkan dengan  silika  gel  hasil  metode  a).  hal  ini didukung  dengan  hasil  analisa  AAS,  di  mana silika gel b) mengandung pengotor Na total lebih besar  disbanding  silika  gel  hasil  a),  yaitu masing-masing 8,817% dan 5,629%.

## Pengaruh keasaman medium terhadap karakter silika gel yang dihasilkan.
Pengaturan keasaman medium dilakukan dengan metode  b)  yaitu  dengan  menambahkan  larutan natrium silikat ke dalam HCl, dan penambahan dihentikan  pada  pH:  3,  5  dan  7.  Karakterisasi dilakukan  dengan  XRD  dan  spektrofotometer FTIR.  Defraktogram  XRD  diberikan  pada gambar 4.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Silika Gel pH: 7 Silika Gel pH: 5 Silika Gel pH:3
Gambar 4.  Difraktogram silika gel pada variasi pH medium.
Silika gel yang dibuat pada pH medium 3, 5 dan 7 menunjukkan pita melebar dengan puncak 2  : 21-23  ,  atau  mengindikasikan  sifat  amorf  dari silika  gel  yang  dihasilkan  (Kalapathy  dkk., 2000). Difraktogram untuk silika gel dengan pH medium  3  menunjukkan  perbedaan  yang menarik,  di  mana  selain  pita  melebar,  juga muncul pita-pita tajam dengan intensitas cukup tinggi. Mengingat pada kondisi asam, gel tidak langsung  terbentuk  terbentuk,  kemungkinan tidak  semua  larutan  natrium  silikat  membentuk gel, sehingga dapat diduga munculnya pita-pita tajam  selain  pita  melebar  disebabkan  oleh  sisa natrium  silikat.  Hal  ini  didukung  oleh  data analisa AAS bahwa silika gel pH 3 mempunyai kandungan  Na  total  tertinggi  yaitu  33,373%, sedangkan untuk silika gel pH 5 dan 7 masing- masing 13,957% dan 8,817%.
Untuk  mengetahui  hubungan  pH  medium dengan gugus fungsi yang dimiliki oleh silika gel yang  dihasilkan  dapat  dilihat  dari  spektra  IR yang  disajikan  pada  gambar  5.  dari  gambar  5 tersebut  dapat  dilihat  bahwa  denagn  perubahan pH medium, spektra IR masih menunjukkan pola yang sama dengan silika gel 60 sebagai standar maupun  silika  gel  yang  dibuat  melalui  metode a).
Perbedaan  yang  mencolok  adalah  intensitas serapan  di  bilangan  gelombang  1630-an  cm -1 yang mengindikasikan serapan dari vibrasi tekuk –OH  dari  molekul  air.  Semakin  rendah  pH
medium (medium semakin asam) intensitas pita ini semakin tinggi. Diduga hal ini berhubungan dengan  porositas  silika  gel,  di  mana  semakin rendah  pH  medium  silika  gel  yang  dihasilkan semakin  porous,  karena  kandungan  airnya juga relatif tinggi. Hal ini sejalan denagn data AAS di atas, bahwa logam pengotor Na yang berukuran realtif  kecil, terjebak  paling  banyak  pada  silika gel yang terbentuk pada pH medium rendah.
Pita serapan pada bilangan gelombang 3400-an cm -1 juga  mengalami  perubahan  yang  cukup signifikan.  Dari  pH  3  yang  semula  bentuk pitanya membulat menjadi semakin runcing. Hal ini  kemungkinan  disebabkan  menurunnya jumlah  gugus  silanol  karena  berubah  menjadi gugus  siloksan.  Hal  tersebut  didukung  oleh menurunnya  intensitas  pita  serapan  pada bilangan gelombang 900-an cm -1 . 470.6 794.6 972.1 1107.1 1523.7 1639.4 3421.5 495.2 798.5 968.2 1087.8 1635.5 3444.6 459.0 798.5 968.2 1095.5 1639.4 3452.3 Bilangan gelombang (1/c m) A B C
Gambar 5.  Spektra FTIR dari A. silika gel pada pH  gelasi  7,  B.  Silika  gel  pada  pH gelasi  5  dan  C.  silika  gel  pada  pH gelasi 3.
Pengaruh gugus organik yang diimobilisasikan dalam silika terhadap karakter silika gel yang dihasilkan.
Untuk  meningkatkan  kegunaan  silika  gel biasanya dilakukan modifikasi terhadap
permukaannya.  Salah  satu  metode  yang  biasa digunakan  yaitu  mengimobilisasikan  gugus organik aktif yang dikehendaki. Dalam
penelitian  ini  dilakukan  imobilisasi  gugus  –SH (tiol)  dari  3-merkaptopropiltrimetoksisilan  dan
gugus –NH 2 (amin) dari 3-
aminopropiltrimetoksisilan.  Karakterisasi  hasil dilakukan  dengan  XRD  dan  spektrofotometer FTIR.
Difraktogram hasil disajikan pada gambar 6. dari gambar 6 dapat dilihat bahwa  masuknya  gugus organik ke dalam matriks gel tidak merubah sifat kekristalan  dari  silika  gel.  Spektra  FTIR disajikan dalam gambar 7.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Theta-2theta (deg) Silika Gel Am ino-Silika Tiol-Silika
Gambar 6.  Difraktogram  silika  gel,  tiol-silika dan amino-silika.
Spektra  FTIR  pada  gambar  7  menunjukkan perubahan  gugus  fungsi  pada  silika  gel  yang diakibatkan  oleh  imobilisasi  gugus  organik. Masuknya 3-merkaptopropil-trimetoksisilan teramati  dengan  munculnya  pita  serapan  pada 2923,9  cm -1 yang  mengindikasikan  adanya vibrasi ulur asimetrik dari-CH 2 dan vibrasi ulur simetrik dari –CH 2 pada 2854,5 cm -1 (Silverstein dkk.,  1991).  Pita  serapan  lemah  pada  2500-an cm -1 yang  mengindikasikan  adanya  gugus  tiol tidak  muncul.  Berkurangnya  intensitas  serapan pada  3400-an,  1600-an  dan  900-an  cm -1 , kemungkinan  mengindikasikan  berkurangnya molekul air atau gugus silanol karena masuknya senyawa organik tersebut.
Mengacu pada reaksi antara TEOS dengan EPTS (Cestari dkk., 2000), maka reaksi antara natrium silikat  dengan  3-merkaptopropiltrimetoksisilan (MPTS) diusulkan sebagai berikut:
+  H 2 O Si(OH) 4 + 2NaOH Na 2 SiO 3
+  (CH 3 O) 3 Si(CH 2 ) 3 -SH Si-O-Si-(CH 2 ) 3 SH
+
Si(OH) 4 CH 3 OH 470.6 798.5 968.2 1103.2 1635.5 3448.5 331.7 470.6 794.6 956.6 1072.3 1473.5 1542.9 1635.5 2310.6 2966.3 3290.3 3425.3 1/Cm A B C
Gambar 7.  Spektra  FTIR  dari  silika  gel,  tiol- silika dan amino-silika.
Keberhasilan  imobilisasi  gugus  amin  ditandai dengan  munculnya  pita-pita  serapan  baru,  di antaranya  3290,3  cm -1 yang  kemungkinan menunjukkan  adanya  vibrasi  ulur  dari  gugus  – NH  yang  berasosiasi  dengan  gugus  –OH, serapan di 2966,3 cm -1 kemungkinan menunjukkan adanya vibrasi ulur dari ikatan –C- H  yang  berasosiasi  dengan  gugus  –N-H, sedangkan vibrasi tekuk dari –CH2- kemungkinan  ditunjukkan  dengan  munculnya serapan  di  1542,9  dan  1473,5  cm -1 (Silverstein dkk., 1991).
Seperti  halnya  imobilisasi  gugus  tiol,  maka reaksi yang terjadi pada imobilisasi gugus amin diperkirakan sebagai berikut:
+  (CH 3 O) 3 Si(CH 2 ) 3 -NH 2 Si-O-Si-(CH 2 ) 3 NH 2 + Si(OH) 4 CH 3 OH KESIMPULAN
1. Silika  gel  yang  dibuat  dengan  cara menambahkan  larutan  natrium  silikat  ke dalam  HCl  kemungkinan  lebih  porous  dan mengandung  gugus  silanol  lebih  tinggi dibandingkan dengan silika gel yang dibuat melalui  metode  sebaliknya  (menambahkan HCl ke dalam larutan natrium silikat).
2. Dalam rentang pH medium yang diamati (3- 7),  semakin  tinggi  pH  medium  yang digunakan  pada  pembuatan  silika  gel, porositas  dan  kandungan  gugus  silanol semakin menurun.
3. Imobilisasi  gugus  organik  dalam  silika  gel kemungkinan tidak merubah struktur utama silika  gel,  tetapi  menambahkan  gugus fungsional  ke  dalam  silika  gel  yang dihasilkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Dikti melalui Program Hibah Pekerti Angkatan II/2  tahun  2005  yang  telah  membantu  dalam pendanaan penelitian dan kepada saudari Agnes Retno  Iswari  yang  telah  membantu  dalam pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Brinker,  C.J.,  dan  W.J.  Scherer,  1990, Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-
Gel Processing , Academic Press, san Diego Cestari,  A.R.,  E.F.S.  Vieira,  J.A.  Simoni,  C. Airoldi, 2000, Thermpchemical Investigation  on  the  Adsorption  of  Some Divalent  Cations  on  Modified  Silicas Obtained feom Sol-gel Process, Thermochimica Acta, 348, 25 – 31.
Hamdan,  H.,  1992,”Introduction  to  Zeolites:
Synthesis, Characterization and Modification,” Universiti Teknologi Malaysia, Kualalumpur.
Kaim,  W.,  and  Schwederski,  B.,  1994, Bioinorganic Chemistry: Inorganic Element in the Chemistry of Life An Introduction and Guide, John Wiley & Sons Inc, Chichester.
Kalapathy, U., A. Proctor and J. Shultz, 2000, A Simple  Method  For  Production  of  Pure Silica  From  Rice  Hull  Ash ,  Bioresource Technology 73, 257-262
Oscik,  J.,  1982,  Adsorption,  Ellis  Horwood Limited, Chichester
Silverstein,  R.  M.,  G.  C.  Bassler  and  T.  C.
Morril, 1991, Spectrometric Identification of Organic Compound , 5 th ed, John Wiley & Sons, Inc., New York Yang,  R.T.,  2003, Adsorbents:  Fundamentals And Applications , John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey